빔 용 해기 ( 용해 기 디스크 직경 60 mm ) 를 구비 한 PC Laborsystem GmbH 로부터 의 실험실 믹서 에 , 360 g 의 , 용융 범위 가 61 - 65 ℃ 이 고 산가 가 17 - 22 mg KOH / g 인 시판 황색 밀랍 ( Carl Roth GmbH + Co . KG 로부터 입수 가능 ) 을 우선 충전 하 고 , 65 ℃ 의 온도 에서 , 40 g 의 HDK ® N 20 , 친수성 흄 드 실리카 ( Wacker Chemie AG 로부터 입수 가능 ; 분석 데이터 에 대해서 는 하 기 표 1 참조 ) 를 약 30 분 의 기간 에 걸쳐 교반 하 면서 부분 부분 첨가 하 였 다 . 그 다음 에 이 를 1 . 0 시간 동안 감압 하 에서 70 ℃ 에서 800 rpm 으로 분산 시켰 다 . 투명 점성 액체 가 얻 어 졌 고 , 이 는 60 ℃ 미만 의 온도 에서 고화 되 어 황색 을 띠 는 물질 이 얻 어 졌 고 , 이 의 분석 데이터 를 하 기 표 2 에 수집 한다 .